Die us Sac 1 hËr Nine «Es: 507 
& malgré la quantité de plomb qui étoit entré dans ce 
mélange, non-feulement il n'étoit pas vitrifié, mais que la 
matière qui étoit blanche, n’avoit pris que très-peu de corps 
& de retraite, & étoit, par conféquent très-éloignée de la 
fufion ; l'ayant recueilli & pefé très-exaétement , j'ai trouvé 
fur la totalité, un déchet de quatre gros quatorze grains. Le 
feu de forge que j'ai appliqué enfuite à ce même mélange, 
ne la point décidé à la fufion, & même ne lui a occafionné 
aucun changement. 
Il eft bien décidé par ces expériences, que le vitriol de 
plomb , fur-tout lorfqu’il eft bien chargé d'acide, n’eft point 
fufible comme toutes les autres préparations de plomb , & 
qu'il eft bien éloigné par conféquent, de pouvoir fervir de 
fondant aux fables & autres matières réfractaires qui doivent 
entrer dans la compofition des criftaux; c’eft une vérité dônt 
nous nous fommes encore affurés depuis peu dans l'examen 
que nous venons de faire de Ja mine de plomb blanche *. 
Nous avons cependant fondu ce fel au foyer de la lentille 
de l’Académie, mais avec peine, & même le vitriol de plomb 
le plus chargé d'acide que nous avons expofé à ce foyer, ne 
s'et fondu qu'en une matière opaque bien éloignée d’une 
vitrification parfaite. 
Cette qualité fi réfractaire que j'avois reconnue dans le 
vitriol de plomb, ne m’a point empêché d’effayer de le faire 
entrer dans de nouveaux eflais de flnt-glaff ; maïs j'ai très-bien 
fenti qu'il falloit néceffairement joindre d’autres fondans aux 
nouveaux mélanges que je me propofois de faire : en confé- 
quence j'ai mêlé très-exaétement une once de mon vitriol 
de plomb, avec autant de fablon broyé, & j'y ai ajouté une 
demi-once de nitre & deux gros de borax calciné; ce mélange 
a été mis dans un creufet d'Allemagne, & placé dans un 
fourneau à vent. J'ai donné le feu par degrés; à la première 
impreflion de la chaleur, il s’eft dégagé beaucoup de vapeurs 
* Cet examen a été fait par R cafe de Chimie, & par ordre de 
?Académie. ; 
Sff ij 
